Source: https://www.scribd.com/document/205226932/Articulo812-07
Timestamp: 2019-01-22 19:23:29+00:00

Document:
NFORME DEDUCTIVO
corocion por agua.pdf
El Agua de Construccion
ARTÍCULO 812 - 07 RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO
812.1 DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en la protección de taludes utilizando malla de alambre de acero y mortero de cemento Portland, de acuerdo con los planos del proyecto o las instrucciones del Interventor.
812.2 MATERIALES 812.2.1 Malla de alambre La malla de alambre deberá ser electrosoldada y cumplir lo establecido en la norma ASTM A 185. Los documentos del proyecto deberán indicar las características específicas de la malla. Sin embargo, si el Interventor o los mismos documentos del proyecto lo consideran viable, se podrá utilizar malla de alambre tipo anjeo. 812.2.2 Cemento El cemento deberá ser Portland y cumplir lo especificado en el Artículo 501 de estas especificaciones. Si los documentos del proyecto no señalan algo diferente, se empleará el denominado Tipo I. 812.2.3 Agregado fino Se considera como tal, a la fracción que pasa el tamiz de 4.75 mm (No.4). Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas, gravas, escorias siderúrgicas u otro producto que resulte adecuado a juicio del Interventor. El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del treinta por ciento (30%) de la masa total del agregado. El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos: a. Granulometría La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los límites que se señalan en la Tabla 812.1 Tabla 812.1 Requisitos granulométricos del agregado fino TAMIZ NORMAL ALTERNO 9.5 mm 3/8” 4.75 mm No.4 2.36 mm No.8 1.18 mm No.16 No.30 600 µm No.50 300 µm No.100 150 µm PORCENTAJE QUE PASA 100 95-100 80-100 50-85 25-60 10-30 2-10
Artículo 812-07
el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. si al determinar su concentración de SiO2 y la reducción de alcalinidad R. Se considera adecuada el agua 2 Artículo 812-07 .4 Agua El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de impurezas perjudiciales. 812. % máximo Partículas livianas. % mínimo Terrones de arcilla y partículas deleznables. b.Sulfato de sodio en sulfatos.5 R cuando cuando R ≥ 70 R < 70 Si se emplean arenas provenientes de escorias siderúrgicas. % máximo INV E-212 INV E-233 INV E-222 c.2. Se considera que el agregado es potencialmente reactivo. expresado como SO4=.5 5 Igual a muestra patrón 1. álcalis y materia orgánica. % máximo .2 4 ENSAYO Durabilidad Pérdidas en ensayo de solidez . mediante la norma INV E-234. tales como aceite. se obtienen los siguientes resultados: SiO2 > R SiO2 > 35 + 0. se comprobará que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos.2 Tabla 812.200). % máximo Absorción Absorción de agua. % máximo Índice de plasticidad Equivalente de arena.2 Requisitos del agregado fino para mortero de recubrimiento de taludes NORMA DE ENSAYO REQUISITO INV E-220 E-220 E-125 E-126 E-133 E-211 E-221 E-214 10 15 No plástico 60 1 0.Sulfato de magnesio Limpieza Límite líquido. Otros requisitos El agregado fino deberá cumplir los requisitos indicados en la Tabla 812. % máximo Contenido de materia orgánica Color más oscuro permisible Características químicas Contenido de sulfatos. Reactividad El agregado fino no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento.Instituto Nacional de Vías En ningún caso. ácidos. % máximo Material que pasa el tamiz de 75 mm (No.
colocación de los bastones de anclaje y el revestimiento con el mortero.4.3 Elementos para la colocación del concreto El Constructor deberá disponer de los medios de colocación del mortero que permitan la adecuada regulación de la cantidad de mortero aplicado. El tipo y capacidad del equipo para colocar el mortero deberá contar con la aprobación previa del Interventor.1 Equipo para la fabricación del mortero El mortero se deberá preparar en una central de mezclas y transportar al sitio de los trabajos en carros tipo mixer.1 del Artículo 500 de estas especificaciones. Se permitirá el empleo de mezcladoras estacionarias en el lugar de la obra.3. 812. son los siguientes: 812. Se puede usar agua potable sin necesidad de pruebas previas.1 Explotación de materiales y elaboración de agregados Al respecto. 812.3 EQUIPO Los principales elementos requeridos para la elaboración del mortero y la aplicación de dicho material en el talud.Instituto Nacional de Vías que cumpla los requisitos establecidos en el aparte 500. de las especificaciones generales.2 Proporciones del mortero El mortero a aplicarse tendrá una proporción 1:4 en peso (una parte de cemento por cuatro partes de arena). resulta aplicable lo descrito en el aparte 500.3. entre ellas las necesarias para la construcción de juntas.3 del Artículo 500. 812. Además. 812.1.3. el curado del mismo y elementos de limpieza. y para revestir con el mortero la cara del talud. la corrección superficial del mortero terminado. 812.4. deberá disponer de herramientas varias. cuya capacidad no podrá exceder de un metro cúbico (1 m3).4. 812.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 812.3 Formaletas y obra falsa Todos los andamios y elementos necesarios para la instalación de la malla. previa autorización del Interventor. deberán ser diseñadas por el Constructor y 3 Artículo 812-07 .4.2.2 Formaleta y obra falsa El Constructor deberá suministrar e instalar todos los andamios y elementos necesarios para la correcta instalación de la malla. asegurándola mediante bastones.
Antes de cargar nuevamente la mezcladora. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural. calidad del trabajo y cumplimiento de todos los requerimientos de esta especificación. antes de comenzar la fabricación de mortero con otro tipo de cemento. a continuación se añadirán simultáneamente el agregado fino y el cemento.4. 812. ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo total de mezclado. a continuación se instalará la malla anclándola en la parte superior del talud y ciñéndola a éste mediante bastones en forma de “U” (acero de refuerzo 3/8"). El Constructor. no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. la mezcladora se cargará primero con una parte no superior a la mitad (1/2) del agua requerida para la cochada. Cuando la mezcladora haya estado detenida por más de treinta (30) minutos. a unidades volumétricas. con la supervisión del Interventor. Los andamios deberán ser diseñados de tal manera. transformará las cantidades correspondientes a la fórmula de trabajo. aunque se añadan nuevas cantidades de cemento. La aprobación del diseño de la obra falsa por parte del Interventor.4.5.4.4. se procederá a recubrirla con la capa de mortero de cemento dejando juntas de dilatación a criterio del Interventor.Instituto Nacional de Vías aprobadas por Interventor. agregados y agua.1 Almacenamiento de los agregados Los acopios de agregado se deberán mantener libres de tierra o de elementos extraños y dispuestas de tal forma. Los acopios se construirán por capas de espesor no mayor a metro y medio (1. contado a partir del instante de introducir el cemento y los agregados.50 m) y no por montones cónicos. En ningún caso.5. 812. se permitirá el remezclado de morteros que hayan fraguado parcialmente.2 Suministro y almacenamiento del cemento Al respecto se aplica lo prescrito en el aparte 500. 812. se vaciará totalmente su contenido. El Interventor verificará que existan los elementos de 4 Artículo 812-07 .4. deberá ser limpiada perfectamente antes de verter materiales en ella. 812.4 Colocación de la malla Inicialmente se deberá proceder con la remoción de material suelto del talud.3 Elaboración del mortero Si ha sido autorizada la fabricación del mortero en mezcladora al pié de obra y salvo indicación en contrario del Interventor. Así mismo.2 del Artículo 500 de estas especificaciones.5.5 Fabricación del mortero 812. que permitan la colocación y terminación adecuada del mortero en su posición final y su fácil inspección.4. que se evite al máximo la segregación de los agregados. se requiere su limpieza total.5. completándose luego la dosificación de agua durante un lapso que no deberá ser inferior a cinco segundos (5 s). no exime al Constructor de su responsabilidad respecto a la seguridad. por último.
A su aplicación en el talud.4.9.4.1 Generalidades En general. El humedecimiento deberá ser continuo y bajo ninguna circunstancia se permitirá el humedecimiento periódico. los tratamientos de curado se deberán mantener por un período no menor de siete (7) días después de terminada la colocación del mortero. En general. a menos que se indique lo contrario. al ser descargado de la mezcladora. La descarga de la mezcladora. deberá ser retirado de la obra y reemplazado por el Constructor. El Constructor no podrá introducir juntas adicionales o modificar el diseño de localización de las indicadas en los planos o aprobadas por el Interventor. o por cualquier otro método que garantice los mismos resultados.Instituto Nacional de Vías dosificación precisos para obtener una mezcla de la calidad deseada. transporte y aplicación del mortero El mortero. salvo que el Interventor fije un plazo diferente según las condiciones climáticas.4.4.2 Curado con agua El mortero deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua. mangueras o tuberías perforadas. rectas y continuas. 812. trabajabilidad y uniformidad requeridas para la obra. las juntas deberán ser horizontales o verticales. 812. cubriéndolo con tejidos de fique o algodón saturados de agua. el Interventor rechazará todo el mortero que haya desarrollado algún endurecimiento inicial. así como aquel que no sea entregado dentro del límite de tiempo aprobado o no tenga el asentamiento dentro de los límites especificados. 812.9 Curado 812.8 Agujeros para drenaje Los agujeros para drenaje o alivio se deberán construir de la manera y en los lugares señalados en los planos o donde lo indique el Interventor.9.4. desde el momento en que el cemento se añade a los agregados. Los moldes para practicar agujeros a través del mortero deberán ser de tubería de PVC.7 Juntas Se deberán construir juntas de dilatación. se deberá dar un acabado pulido a las superficies del mortero. En superficies expuestas. 812.4. con las características y en los sitios indicados en los planos del proyecto o donde lo indique el Interventor. 812. sin la autorización de éste. el transporte y la aplicación del mortero deberán ser completados en un tiempo máximo de una y media (1 1/2) horas. El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla. deberá tener la consistencia. por un mortero satisfactorio. a su costa. o por medio de rociadores. 5 Artículo 812-07 . El mortero que por cualquier causa haya sido rechazado por el Interventor.6 Descarga.
cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por el INVÍAS o se deban evitar horas pico de tránsito público. y antes de la aceptación final del trabajo. 812. basuras y construcciones temporales. ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2oC). tanto pública como privada. 812.Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor. desechos. toda propiedad. en cuanto a la colocación y anclaje de la malla. 6 Artículo 812-07 . a su costa. restaurando en forma aceptable para el Interventor. operando únicamente durante las horas de luz solar. no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado. el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad. 812.4. a la fabricación. el Constructor deberá retirar del lugar toda obra falsa. Si el Constructor no ofrece esta garantía. Los trabajos se deberán realizar en condiciones de luz solar.10 Limpieza final Al terminar la obra.11 Limitaciones en la ejecución No se permitirán los trabajos de recubrimiento de taludes con malla y mortero en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra. Sin embargo. según lo requiera el Interventor. . materiales no utilizados. .4.12 Manejo ambiental Todas las labores de ejecución de recubrimiento de taludes con malla y mortero se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. siempre y cuando el Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio para aquel.Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad exigidos por la presente especificación.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 812.5.4. que pudiera haber sido afectada durante la ejecución de los trabajos y dejar el lugar limpio y presentable.4.Instituto Nacional de Vías 812. al acabado y al curado del mortero. el Interventor adelantará los siguientes controles principales: . 812. a la elaboración y manejo de los agregados.1 Controles Durante la ejecución de los trabajos.13 Reparaciones Todo mortero defectuoso o deteriorado deberá ser reparado o reemplazado por el Constructor. transporte y colocación del mortero.Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente. a la ejecución de juntas.
las áreas de obra satisfactoriamente ejecutadas. admitiéndose las siguientes variaciones en el peso de sus componentes: Agua.5. para efectos de pago.2. por el ancho.2.2 Calidad del agua Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad.5. Dosificación La mezcla se deberá efectuar en las proporciones establecidas durante su diseño. de acuerdo con la magnitud de la obra.4 Calidad de la mezcla a.5.3 del presente Artículo. 812. sulfatos y cloruros. se deberá dejar constancia escrita.5.Medir. para fines de pago. No se medirá. De dicha decisión.Realizar medidas para determinar las dimensiones de la estructura y comprobar la uniformidad de la superficie.2. La frecuencia de los ensayos de control durante la etapa de ejecución de los trabajos será a criterio del Interventor. . de recubrimiento de talud con malla y mortero ejecutado de conformidad con los planos o las instrucciones del Interventor.5. .2.2. El área se determinará multiplicando la longitud de talud tratada. aproximado al décimo de metro cuadrado.Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla de mortero. . 812. 812. en su proyección horizontal.3 Calidad de los agregados Se verificará mediante la realización de las mismas pruebas especificadas en el numeral 812. 812. el Interventor efectuará los ensayos de control que permitan verificar la calidad del cemento. medida a lo largo del eje de la vía.Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y mezcla del mortero durante el período de ejecución de las obras. ninguna obra ejecutada por fuera de las dimensiones o líneas establecidas en los documentos del proyecto u ordenadas por 7 Artículo 812-07 .1 Calidad del cemento Cada vez que lo considere necesario. cemento y aditivos Agregado fino ± 1% ± 2% 812.6 MEDIDA La unidad de medida será el metro cuadrado (m2).2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 812.Instituto Nacional de Vías . especificado en los planos o modificado por el Interventor. medido sobre la superficie del talud. se determinará su pH y los contenidos de materia orgánica.
Instituto Nacional de Vías el Interventor. También.05 m2).7 FORMA DE PAGO El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. Cuando el cómputo de la fracción centesimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a cinco centésimas de metro cuadrado (≥0. del diseño de la mezcla de mortero. del cemento y del agua. 812. De las áreas calculadas se deducirán las correspondientes a las tuberías de drenaje. el suministro de los agregados finos. limpieza final de la zona de las obras y. El precio unitario deberá cubrir los costos del suministro y colocación de la malla y los anclajes. curado del mortero terminado. el diseño. ÍTEM DE PAGO Metro cuadrado (m2) 812. suministro y colocación de las tuberías de drenaje. suministro de los materiales requeridos y la elaboración de la obra falsa necesaria. Deberá incluir el costo de la señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito automotor durante la ejecución de los trabajos. deberá incluir la administración. su transporte y colocación sobre el talud. la aproximación se realizará por defecto. de la elaboración de la mezcla de mortero.05 m2).1 Recubrimiento con malla y mortero 1:4 de e = ____ cm 8 Artículo 812-07 . todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. la aproximación al decímetro se realizará por exceso y si resulta menor de cinco centésimas de metro cuadrado (<0. ejecución de juntas. en general. los imprevistos y la utilidad del Constructor.
Documents Similar To Articulo812-07

References: ARTÍCULO 812
 Artículo 501

Artículo 812
 Artículo 812
 Artículo 500
 Artículo 500
 Artículo 812
 Artículo 812
 Artículo 500
 Artículo 812
 Artículo 812
 Artículo 812
 Artículo 812